Untersuch 



»hysici 



krystallisiiter Köi 



105 



Der scheinbare Winkel der optischen Axen ist 

 in Öl 54» 



„ Luft 83» 56' ( c . 790 na ch Descl.). 

 Der Axenwinkel ist für Roth grösser als für Violet. 

 Die Krystalle sind verlängert in der Richtung der initiieren 

 Elasticitätsaxe. 



86. Ameisensaurer Kalk CaO, Fo0 3 . 



Taf. 3, Fig. 10, 11. 

 Krystalle von Hrn. K. R. v. Hauer. 



Die Krystalle waren oktaedrisch ausgebildet, indem bald (111) 

 bald 0" (221) vorherrschte, untergeordnet traten auch v/ 2 (210), 

 a (010) b (100) auf 1 )- Nach Heus sei* ist das Axenverhältniss 

 a:b:c = 1 : 07599 : 04671. 

 Die Ebene der optischen Axe steht senkrecht auf der längsten 

 Krystallaxe, die erste Mittellinie, zugleich kleinste Elasticitätsaxe 

 ist parallel der mittleren Krystallaxe, 

 daher ist das Axenschema 

 b c a. 

 Dem entsprechend sind die An- 

 gaben Descloizeaux', nach wel- 

 chem die Axenebene durch den stum- 

 pfen Winkel eines Prisma's von 129° 



55' geht, und die erste Mittellinie senkrecht zur Basis ist. Der 

 Charakter ist nach ihm ebenfalls positiv und der Axenwinkel für 

 Roth kleiner als für Blau. 



Ich fand den scheinbaren Winkel der optischen Axen (40° nach D.) 



für Roth = 39olO 



„ Gelb = 400 20 



„ Grün= 420 50 



„ Blau =440 30. 



Die Dispersion daher ziemlich bedeutend. 



87. Essigsaures Mthion LiO, AcO s -f 4 HO. 



Taf. 4, Fig. 5, 6, 7, 8. 

 Krystalle aus Hrn. Prof. Red te nba ctier's Laboratorium. 



Die Krystalle , Combinationen von 



o (001) c (100) p (011) 



l ) In Rammelsberg's Kryst. Chemie p. 277 sind in Her Zeichnung', wie aus der Lage 

 derCombinationskanteii \on p/ 2 mit o- erhellt, die Buchstaben o und 6 ^u vertauschen. 



